643 



H 2 bei 220° — 230° behandelt; erst nach dieser Zeit war die 

 Hydratation beendet. 



In einer früheren Arbeit (1885) war festgestellt, dass die 

 Analcimisirung der Zeolithe in alkalisch reagirender Lösung sehr 

 viel rascher erfolgt, als in neutraler, es war somit wohl zu 

 erwarten, dass geschmolzene Silicate bei Gegenwart alkalisch 

 reagirender Salze rascher hydratisirt werden. 



Es wurde verglaster Na-Desmin mit einer Lösung von essig- 

 saurem Natron (30 pCt.) 340 Stunden bei 210°— 220° behandelt, 

 nach welcher Zeit der Wassergehalt des Silicats 9,20 pCt. betrug, 

 und das ursprünglich feine Pulver in runde Körner umgewandelt 

 war ; nach einer weiteren 380 Stunden dauernden Behandlung bei 

 200° betrug der Ha 0- Gehalt 9.99 pCt., No. 27. Die Umwand- 

 lung ist somit durch das alkalisch reagirende Natriumacetat sehr 

 beschleunigt worden, doch hat gleichzeitig eine bedeutende Si0 2 - 

 Abspaltung stattgefunden. Es wurde Oligoklas von Zöblitz (1875, 

 p. 536) verglast und mit einer Natriumacetat - Lösung (30 pCt.) 

 340 Stunden bei 210° — 220° behandelt; unter Ersatz sämmt- 

 lichen Ca durch Na hatte sich das Silicat No. 28 gebildet; 

 runde Körner. 





No. 23. 



No. 24. 



No. 25. 



No. 26. 



No. 27. 



No. 28. 



H 2 . 



. ; 8,37 



1,54 



6,97 



9,28 



9,99 



9,15 



Si0 2 . 



. . 48,40 



49,22 



43,89 



62,48 



58,41 



59,97 



A1 2 3 . 



. . 27.44 



27,62 



30,78 



17,88 



19,67 



19,10 



CaO . 







0,92 









K 2 . 





21.62 



. 3.36 









Na 2 . 



. . 15,79 





14.08 



10,36 



11.93 



11,78 





100 



100 



100 



100 



100 



100 



/ Leonhardit von Schemnitz, verglast und dann 1019 Stunden 



bei 220° — 230° mit H 2 behandelt, hatte 17,91 pCt, H 2 auf- 

 genommen; nach weiteren 150 Stunden betrug der H 2 - Gehalt 

 18.31 pCt., No. 29; hierbei zeigte sich die auffallende Erschei- 

 nung, dass in den ersten 300 Stunden die Hydratation sehr 

 schwach war, dann aber plötzlich erfolgte, während es sonst ent- 

 weder umgekehrt ist, oder die Hydradation in der ganzen Zeit 

 gleichmässig verläuft. 



Es wurden gleiche Theile Leonhardit und Leucit zusammen- 

 geschmolzen, und das Glas mit H 2 1000 Stunden lang bei 

 210° — 220° behandelt; der H 2 - Gehalt des Silicats betrug 

 15,50 pCt. Nach weiterer 150 stündiger Behandlung bei 200° 

 bis 210° betrug der H 2 0-Gehalt 16,03 pCt„, No. 30; auch hier 

 war nach den ersten 300 Stunden die Hydratation sehr schwach, 



42* 



